416 Alfred Biirger stein, 



Ich habe beim Staninihdlz der Fichte als Maximum 43, bei der Lärche .')(:; Zellen gezählt. Werthe 

 zwischen 30—40 Zellen habe ich unter den mehr als 12.000 Stammholz-Markstrahlen, deren Hohe ich 

 notirte, zwar sehr selten, gleichwohl einigemal sowohl bei der Fichte als bei der Lärche gesehen. 



Andere Eigenthümlichkeiten der Markstrahlen. 



Ausser den gewöhnlichen Markstrahlen, welche nur aus einer Reihe übereinander liegender Zellen 

 bestehen, gibt es im Fichten- und Lärchenholz auch solche, hei denen zwei (oder selbst drei) neben- 

 einander liegende Zellcnreihcn (ohne einen Harzgang zu umschliessen) vorkommen, die natürlich nur am 

 tangentialen Längsschnitt sichtbar sind. Möller gibt zwar in seiner analytischen Bestimmungstabclle der 

 Coniferen an (p. 13), dass die Markstrahlen bei Piniis Picea >4mmer nur eine Zelle breit« sind, während 

 bei Pm«sLar/.v auch mehrreihige Markslrahlcn vorkommen; jedoch ist, wie ich gleich bemerke, die Angabe 

 betreffs der Fichte unrichtig. Richtig ist die Angabe von Fischer, dass im Plchtenholze (Lärche hat er 

 nicht untersucht) zwei- und dreireihige Strahlen ohne Harzgänge auftreten. 



Ich habe gefunden, dass zweireihige, namentlich partiell zweireihige Markstrahlen, wie ich sie 

 nenne nämlich solche, bei denen zwischen den übereinander liegenden Einzelzellen eine oder mehrere 

 Reihen von Doppelzellen sich ausbilden, im Stammholze und noch häufiger im Wurzelholze sowohl der 

 P'ichte wie der Lärche zur Entwicklung kommen. Wenn auch diese Erscheinung bei der Lärche im all- 

 gemeinen häufiger auftritt als bei der Fichte, so sind mir doch Lärchenholzstücke vorgekommen, bei denen 

 zweireihio-e Markstrahlen sehr selten waren, seltener als bei manchen Fliehten. Ich füge noch die That- 

 sache bei, dass in den peripheren Jahresringen der Fichten wurzel XXIX zwei- und dreireihige Mark- 

 strahlen (ohne Harzgang) in so grosser Menge vorkamen, wie ich dies bei keinem Lärchenholze angetroffen 

 habe. Es bildet demnach die Zweischichtigkeit der Markstrahlen kein absolutes diagnostisches Merkmal 

 des Fichten- und Lärchenholzes. 



Kleeberg hat in seiner Abhandlung (1. c.) sowohl im allgemeinen als im besonderen (analytischen) 

 Theile angeblich charakteristische Merkmale der Markstrahlen des Fichten- und Lärchenholzes verzeichnet. 

 Ich h^lbe seine Angaben excerpirt und gebe sie in der nachstehenden Zusammenstellung ziemlich wort- 

 getreu wieder (links Fichte, rechts Lärche). 



a) Oucrtracheiden sehr zahlreich vertreten. Ouertracheiden zahlreich vertreten. 



b) Quertracheiden treten im zweiten Jahresring auf. Ouertracheiden treten bereits im ersten Jahresring 



c) Quertracheiden im Herbstholz mit deutlicher auf. 



schraubenliniger Verdickung. Ouertracheiden ohne schraubenlinige Verdickung 



dj Die Tangentialwände der Ouertracheiden ver- im 1 Icrbstliolz. 



laufen meist senkrecht zur Markstrahlrich- Die Tangentialwände der Quertracheiden ver- 

 tung laufen meist schräg zur Markstrahhiclitung. 



e) Schichthöhe bis 24 Zellen. Schichthöhe bis 24 Zellen. 



Dazu ist Folgendes zu bemerken: ad a). Ob die Quertracheiden zahlreich- oder -sehr zahlrei ch« 

 vorhanden sind, dürfte in concreten Fällen wohl schwer zu entscheiden sein, ad b). Von Kleeberg wird 

 angegeben, dass Quertracheiden bei der Lärche schon im ersten, bei der Fichte erst im zweiten Jahres- 

 ring auftreten. Abgesehen davon, dass von dieser Eigenthümlichkeit nur dann Gebrauch gemacht werden 

 könnte, wenn der erste Jahresring zur Untersuchung vorliegen würde, was bei archäologischen 



